SÉANCE DU l4 MARS 1910. 697 



étrangères; l'installation que j'ai montée semble répondre à cette condition. Le contact 

 d'entretien électrique du mouvement vibratoire est monté d'après les indications 

 données par M. A. Guillet. 



Pour la lecture des amplitudes, le filament d'une lampe à incandescence est placé 

 dans le plan focal d'une lentille interposée entre la règle transparente graduée et un 

 petit miroir plan fixé à l'extrémité de la lige vibrante. Avec un chronomètre, il ei-l 

 possible de mesurer la durée totale de l'amortissement, ou mieux encore les amplitude» 

 à des temps difTérents, mais l'opération est très délicate. Pour avoir plus d'exactitude, 

 et surtout pour éviter toute erreur personnelle, il est plus commode d'enregistrer 

 pliolograpliiquement le mouvement vibratoire normal et les courbes d'amortissement 

 sur un cylindre tournant, modèle Richard par exemple; comme source lumineuse, il 

 faut prendre alors une lampe Nernst. Une description très détaillée de toute l'installa- 

 tion, dont je viens de donner rapiilement le plan, paraîtra ultérieurement dans un 

 autre Recueil. Dans chaque série d'essais, on enregistre la courbe d'amorlissefnent de 

 la barre avant de la faire vibrer, puis les courbes d'amortissement à des intervalles de 

 tenips variés jusqu'au moment de la rupture; on compare ensuite les divers diagrammes. 



J'ai ainsi étudié l'acier dont il a été question précédemment, brut de 

 laminage, recuit et trempé. L'élongation totale de l'extrémité libre de la 

 verge vibrante est de 'i*^"", 5 à 4""? ce qui correspond à un angle d'écartement 

 de 6° à 7° environ entre les positions extrêmes; on compte 3o vibrations 

 doubles par seconde. La barre d'acier brute de laminage s'est rompue après 

 12 lieures 3o minutes, soit l'iioooo vibrations; la barre recuite, après 

 4 lieures 3o minutes, soit 486000 vibrations; la barre trempée, après 

 3o minutes, soit 54 000 vibrations. La rupture se produit toujours près de 

 l'encastrement, et elle est annoncée qualitativement par un affaiblissement 

 du mouvement vibratoire; au moment de la rupture qui se produit dans 

 toute la section de la barre, la partie libre ne tombe pas d'elle-même, et il 

 faut même un certain effort pour séparer les deux morceaux; l'examen de 

 la section à l'œil nu montre des zones parallèles à partir de la face non 

 attaquée par l'électro-aimant avec une différence de grosseur du grain; la 

 mètallograpliie microscopique ne permet pas d'établir des différences bien 

 nettes au point de vue de la structure interne du métal. En chercbant à 

 analyser le phénomène d'une manière plus approfondie, on pouvait espérer 

 suivre l'altération du métal au fur et à mesure de sa progression, celte 

 altération devant se manifester par un accroissement rapide et très considé- 

 rable de la vitesse d'amortissement du mouveoient vibratoire; la compa- 

 raison des courbes enregistrées dans ces premières expériences ne parait pas 

 très démonstrative, sauf pour le métal trempé, et il semblerait ainsi que le 

 métal ne subit pas de transformation moléculaire notable avant la rupture. 

 De nouveaux essais sont nécessaires pour élucider ce point. 



